26 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



pyramide) i zonen — ^P co : co P co samt af en ikke nöjere be- 

 stembar flade i den positive kvadrant. Krystallerne er tem- 

 melig ofte sönderbrudte, hvilket viser, at de allerede var fserdig 

 dannede, medens slaggen endnu var i en saa pas flydende til- 

 stand, at den kvinde bevsege sig. — Udslukningen danner i 

 de 4= CO P 00 gaaende snit her som i vore övrige augit-krystaller 

 en vinkel paa ca. 39° med c'-axen. 



Grundmassen bestaar af en masngde temmelig smaa kry- 

 staller, som viser rhombisk udslukning, og som har fuldstandig 

 den samme opbygning som det i den foregaaende slag op- 

 trsedende mineral o: grundmassen bestaar efter al sandsyn- 

 lighed af rhombisk pyroxen. 



Vi faar altsaa herved som det nassten iitvivlsomme re- 

 sultat, at först har den vanlige augit krystalliseret ud og se- 

 nere den rhombiske (den MgO-rige); det vil erindres, at til 

 et lignende resultat er vi lejlighedsvis ogsaa tidligere komne, 

 kun med den forskjel, at i den sidst behandlede slag op- 

 trasder augiten i vel udviklede og fuldstsendig f^erdige kry- 

 staller, i de tidligere derimod kun i krystalskelet. 



No. 3. (Söderfors, maj 1883). — Slaggen er lysegraa, 

 finkrystallinsk og har en lys manganhinde. Under mikro- 

 skopet viser slaggen sig at bestaa af en mängde smaa kry- 

 staller, som i de forskjellige snit dels viser de vanlige py- 

 roxen-tversnit _L c og dels de snit af rhombisk pyroxen 4= c, 

 som er nöjere beskrevne under slag no. 1. I snit _L c sees 

 spaltbarhed saavel # co P som 4= et pinakoid. — Foruden den 

 rhombiske pyroxen synes der i denne slag ogsaa at vaere lidt 

 af den vanlige augit. 



Da de tre sidstnsevnte slagger er faldne nsesten samtidig 

 og af omtrent den samme beskikning, niaa de i det hele og 

 store taget have den samme chemiske sammenssetning; den 

 ihombiske pyroxen spiller hovedroUen i alle tre, men ellers 

 er slaggernes typus temmelig variabel, hvilket maa vsre be- 

 grundet i mindre forandringer i de fysikalske og chemiske 

 forholde. — Xogen chemisk analyse foreligger desvgerre ikke af 

 uogen af slaggerne, men da de er faldne af Dannemora-malme, 

 kan inan slutte, at MgO-gehalten er noget höjere i forhold til 

 CaO-gehalten, end vanligt er i de svenske slagger; antagelig 

 er der mindst 1 MgO : 1 CaO, men neppe mere end 1,5 

 MgO : 1 CaO. Af mineralogiske grunde skulde man ikke 

 paa forhaand vsere tilböjelig til at tro, at der ved en for- 



